104 ÉTUDE DE L’'AIMANTATION DES CORPS FERROMAGNÉTIQUES 
Les alliages ont toujours été chauffés dans un courant d’hy- 
drogène. Les ellipsoïdes étaient, comme d’habitude, portés par 
une coupelle de platine fixée à l’extrémité du tube dequartz. On 
empêchait le contact entre l’alliage et le platine en interposant 
une mince couche de magnésie. 
La correction du magnétisme du support (1 à 2 °/,) a été 
faite. 
La représentation graphique des résultats, dans laquelle, 
comme précédemment, on a porté les températures en abscisses 
et les valeurs de 1 : y en ordonnées, est contenue dans les fig. 5 
et 6. 
TaBceaAU VIII 
Alliage : 90 °/o nickel, 40 ° fer 
Masse—0,6607 gr. 
Température £ 7.10° C=Z%.(t—4900) 
783,5 33,9 0,0097%4 
797 WA ,3 984 
670 56,1 1010 
591 102,5 1035 
553,5 157,9 1002 
D931 213,5 Fe 
302,5 502,2 — 
Ces résultats se placent approximativement sur une droite. 
Mais la constante de Curie est ici moins bien déterminée que 
pour les autres ferronickels réversibles. Suivant que l’on ac- 
corde plus de confiance aux points aux hautes ou aux basses 

Lerronéchels 










9 4 
Q : : 
Teen LE 
$ AS d SE 
197 
0 / 
500 600 700 300 900 
emperatures 
